SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 427 

 endroits elle etoit bien fondue : le tout , detache du creufct , pcfoic 

 2JO grain.i. Au bout de quinze jours , ce verre avoit attire rhnmidite de 

 I'air. J'cn ai hit diiroudre dans I'eau diftiilee , 6i I'ayant ellayec; avcc Its 

 acides, j'ai vu qu'ells faifoit la gelee , de nicnie que le feroi;t une diflolu- 

 tion de lL]uor Jilicum. 



§. XXV. J'ai inis dans un creufet 200 grains de cette pretendue zeo- 

 lite ; je les ai tenus a un feu trcs-vif pendant deux heures. Le creufet re- 

 froldi , je If s ai trouves dans le meme etat, c'e(l-a-dire , ayant conferve 

 lent forme, & etant dsvenus tres-blancs, opaques & friables , ne pefant 

 que 176 grains , ayanr perdu 24 grains, pertc que j'attribue a I'humidite 

 qu'ils conter.oient, & que la tranfparence des cryltaux annon^oit. J'en 

 ai auflitot mis dans un mortier avec du fel ammoniac, & j'ai trituie ie 

 tout avec i:.. peu d'eau ; mai> il n'y a point eu de decompofition. Cette 

 fubftance aind caicinee, fe dilTou: de mcme dans les acides , en produi- 

 fant de la gelee.' 



§. XXVI. J'ai audi traice c;tte pretendue zeolite dans les vaifTeaux fer- 

 mes a I'appareil pnciimato-chymique. Quoique le feu ait ete lon^ temps 

 continue, je n'ai point obf.-rve qu'il fe degageat la moindrc quantite 

 d'air. 



§. XXVII. 208 grains ayant dte bien meles avec autant de borax cal- 

 cine, ont ete foumis a I'adion du feu penda.tdeux heures. Ce melange 

 a produit un verre tres-tranfparent , ayant une tcinre d'un bleu clair , Sc 

 qui , fepare du creufet, ns pefoit plus que x6o grains. Ce verre ne faifoit 

 point feu avec le briquet. Je crois que cert- teince bleue eft due a une 

 petite portion ds ler qui acconipagiie la gangue de cette fubftance , Sx. 

 dont il eft dirticilctle la feparer exaftemenr. 



§. XXVIII. Un melange de lOO grains avec 200 grains de fel fufi- 

 ble , a produit un verre de couleur de cire, qui etoit tianfparent au fond 

 & au bord du creufet. Ce verre pefoit 192 grains. 



§. XXIX. I DO grains avec 300 grains d'alkali mineral, bien mcles 

 & foumi'! a I'adion d'un feu tres-vif, ont produit une maffe vitreufe , 

 ayant difFerentes couleurs, &: pefant 200 grains. 



§. XXX. J'ai fait un melange de 100 grains de cette fubftance 5: de 

 600 grains de flux noir. Ayant mis le tout dans un creufet d'cllai , j'ai 

 donne le teu jufqu'a parfaitc fufion. Le creufet refroidi, je I'ai calfi, & 

 n'y ai point trouve de culot. 



§. XXXI. J'ai de meme traite avec le flux noir , dans un creufet d'eflai, 

 le precipite que j'avois obtenu , en decompofant par I'alkali fixe le fel 

 qui refuitoir de I'union de cette fubftance avec I'acide vitriolique, & je 

 n'ai point eu de metal. 



§. XXX II. Comme je foupgonnois que cms fubftance pouvoit crre 

 une mine de zinc , ce que m'avoient annonce les f;ls, §. XIX, XX, X.KI 



Tomi XX, Part. II , 1782. DlCEMBRE. H h h 2 



